296 Zweiter Abschnitt. Harze. 



Rinde bis in den Bast hinein reicht. Diese Gürtelschnitte werden oft- 

 mals wiederholt. An den Ritzwunden tritt alsbald eine Emulsion hervor, 

 niemals aber in so grosser Menge, dass man dieselbe in Gefässen auf- 

 fangen könnte. Diese Emulsion muss vielmehr mit einer Art Spatel 

 oder Löffel aus den schmalen rinnenförmigen Rindenwunden herausge- 

 kratzt werden. Der Arbeiter sammelt die Masse in einem aus Holz 

 oder Bambusrohr verfertigten Behälter. 



Der so erhaltene Rohlack (Ki-urushi) bildet eine grauweisse, mehr 

 oder weniger dickflüssige Emulsion; er wird vom Frühling bis zum 

 Herbst gesammelt. Brauchbar ist schon das dünnflüssige Frühlingspro- 

 duct, aber besser ist die Herbsternte; am höchsten wird der im Hoch- 

 sommer gesammelte Lack geschätzt. 



Die geringste Sorte bildet jener Lack, welcher aus abgehackten Aesten 

 durch Wärme oder durch Auskochen in Wasser gewonnen wird. 



Die starken Rindenverletzungen greifen den auf Lack ausgebeuteten 

 Baum so an, dass er endlich keinen Saft mehr hervorbringt. Der er- 

 schöpfte Baum wird geschlagen. Ein Baum liefert im Durchschnitt 

 53 ccm oder 54 g Rohlack. Die Dichte des Rohlackes ist nämlich nur 

 um geringes erheblicher als die des Wassers. Nach den von Kor- 

 schelt') ausgeführten Bestimmungen beträgt die Dichte des Rohlackes 

 1,0020 bis 1,0379. 



Der Rohlack wird in Kübeln (Taru) versendet, deren Dauben aus 

 Sugu-Holz (Holz von Cryptomeria japonica) angefertigt und mit Bambus- 

 reifen verbunden sind. Der Verschluss dieser Kübel, welche je 3,7 kg 

 Rohlack enthalten, ist ein sehr vollkommener. 



Das Reinigungsverfahren, durch welches der Rohlack in gereinigten 

 Lack (Ki-shu-mi) umgewandelt wird, besteht darin, dass der erstere 

 durch ein eigenthümliches Pressverfahren von Unreinigkeiten befreit wird. 

 Man presst den Rohlack nach einigen Angaben durch einen Baumwollen- 

 oder Hanfstofl", nach anderen durch das bekannte japanische Papier, wel- 

 ches aus den Bastfasern der Broussorietia papyrifera besteht und in 

 vielen seiner Formen einen gewebeartigen Charakter an sich trägt 2). 

 Der gereinigte Lack hat eine graue bis lohbraune Farbe und besitzt 

 Syrupconsistenz. Die Dichte ist von der des Rohlackes nicht verschie- 

 den. Ein schwacher, »süsslicher« Geruch soll diesem Lack eigenthüm- 

 lich sein. 



Nach den mikroskopischen, von Rein 3) angestellten Untersuchungen 



1) Korscheit und H. Yosliida, The Chemistry of Japanese Lacquer. Trans- 

 <ic(. As. Sog. Japan. XII, p. 1 82 ff. 



2) Diese geschmeidigen Papiersorten werden in Japan vielfach so benutzt wie 

 bei uns Gewebe, z. B. als Taschentücher. 



3) 1. c. p. 410. 



